IL Naturwissenschaftliche Abtheilung. 



45 



Münze 



Leitungsvermögen 



Kupfergehalt 



## 

 * 



50.8 

 11.2 



95.3 pCt. 

 93.7 = 



Ausser Kupfer enthielten die Stücke noch Zinn und etwas Zink. 

 Für das Leitungsvermögen von reinem Kupfer habe ich vor Kurzem 

 1. c. 56.447 gefunden, Hg bei 0° = 1 gesetzt. 



Wenn der geringe Gehalt von Zinn und Zink die Erniedrigung bis 

 auf 50.8 und 11.2 bewirkte, so sei es gestattet, eine im Jahre 1860 

 erschienene *) Untersuchung heranzuziehen von Matthiessen und Holz- 

 mann: „Ueber die elektrische Leitungsfähigkeit des reinen Kupfers und 

 deren Verminderung durch Metalloide und Metalle. u Nachdem die Ge- 

 nannten Ag = 100 angenommen, für Kupfer den Werth 



93.08 bei 18.9° 

 erhalten haben, geben sie auf Seite 231 an: 



Kupfer mit 1.33 Procent Zinn: 48.52 bei 16.8° 



* 2.52 32.64 * 17.1° 



* 4.90 * * 19.47 * 14.4° 

 und vorher auf Seite 230: 



Kupfer mit Spuren von Zink: 83.05 bei 19.0° 

 1.60 Procent * 76.35 * 15.8° 



* 3.20 56.98 * 10.3° 



Die Zahlen wurden erhalten durch Messungen an Drähten, welche 

 sämmtlich hart gezogen, einen Durchmesser besassen von 0.25 — 0.5 Milli- 

 meter und eine Länge von 0.5 — 1.5 Meter. 



Zu ähnlichen Ergebnissen bin ich also auf ganz anderem Wege ge- 

 langt, indem ich die Bestimmungen an den metallischen Massen vornahm 

 in der Form, wie sie mir als Münzen vorlagen. 



Die Resultate regen nach zwei Richtungen hin zur Fortsetzung an. 



Die eine hat die analytische Verwendbarkeit des elektrischen Lei- 

 tungsvermögens zum Gegenstand, wobei die Molecularstructur der Massen 

 zu berücksichtigen ist. In der Discussion, die sich in der obenerwähnten 

 Sitzung an den Vortrag über die Versuche anschloss, wies Herr Geheim- 

 rath 0. E. Meyer hin auf die specifische Wärme als eine Eigenschaft, 

 von welcher über diesbezügliche Fragen auch Aufschlüsse erhalten wer- 

 den könnten. 



•) A. Matthiessen uu.l M. öolzmann, Pogg. Ann. Bd. 110, S. 222, 1860. 



